246 
ber sido fundida.' Un crucero difícil b, (011) había solido ob- 
servarse en la almandita Ó granate alúmino —forroso.? En cuan- 
to á la dureza observada en la grosularita de otras procedencias, 
ha sido de 6,5 4 7. 
La grosularita de Xalostoc es do semitransparento á traslú- 
cida, siendo transparentes algunas porciones de los cristales 
grandes que he examinado. Lustre vítreo, muy vivo, así en las 
caras como en la fractura, en los cristales no alterados; poco 
intenso en aquellos, recogidos superficialmente, que han estado 
expuestos por largo tiempo á la intemporie. Fractura entre con- 
coidea muy poqueña y rugosa. El color de la gran mayoría de 
los cristales es roza, semejante al do las flores del durazno y 
muy parecido al de la rodonita cristalina y al de la apofilita ro- 
sada de Guanajuato. Algunos de los cristales que me dió el Sr. 
Urquiza son, como ya indiquó, amarillos verdosos; algunos de 
los recogidos por Mr. Niven son rosados de tono más bajo que 
el indicado, y entre ellos los hay enteramente incoloros. El co- 
lor de su polvo es blanco, 6 un poco rosado 6 amarillento, 
Una esquirla delgada, calentada con el soplete, fundo bas- 
tante fácilmente, en vidrio amarillo y transparente, no magné- 
tico: si se calienta, también al soplete, un fragmento un poco 
grande, se redondean sus esquinas y toma color amarillo todo 
el fragmento. Calentado el mineral 4 temperatura elevada pe- 
ro inferior á la de su fusión, no cambia de color ni se altera vi- 
siblemonto, sólo pierde una pequeñísima parte de su peso y su 
densidad disminuye, como dije arriba; en mis experimentos, ca- 
lenté la grosularita al rojo naranjado vivo, por medio de una lám- 
para de vapor de nafta. Los fragmentos que me sirvieron para 
determinar las densidades, antes y después del calentamiento 
al rojo, fragmentos que como dije ya pesaban en junto cerca 
de 16 decígramos, perdieron 6 miligramos de poso (0,0038); en 
otro experimento calcinó fragmentos que pesaban 348 milígra- 
mos y el decremento fué de un milígramo (0,0029). Por com- 
1 Vide "Des Cloizeaux. Manuel de Minéralogie, 1, pag. 267.1 
2 Des Cloizeaux, Op, cit. I, pag. 269. 
